﻿17 



grösser als 90° werden). Es müssen vielmehr (wenigstens bei 

 dieser, recht weit getriebenen Yerbiegung) gleichzeitig zahlreiche 

 kleine Knickungen stattgefunden haben, die zusammen noch eine 

 Drehung der Fläche — P (111) um 105°-83° 57' = 21° 3' be- 

 wirkten. Damit stimmt auch der Umstand überein , dass man 

 dasselbe Blättchen selten mehr als zweimal biegen und zurück- 

 biegen kann, ohne dass vollständiger Bruch eintritt*. Knickungen 

 allein haben aber nicht stattgefunden, weil einmal der Winkel 

 von — P (111) zu dem verbogenen Theil von ooPob (010), bei 

 dessen Messung jedenfalls nur ganz unbedeutende Knickungen 

 wegen der Kleinheit der — P (111) Fläche in Betracht kommen, 

 sich von 71° auf 41° verkleinert hatte, und weil ausserdem die 

 Verbiegungen anscheinend mit derselben Leichtigkeit wie an ein- 

 fachen Kry stallen sich auch an Zwillingen nach ooPds (100) 

 vornehmen lassen, was bei einer Knickung nicht der Fall sein 

 könnte, da die Fläche |Pdo nicht genau senkrecht auf ooPob 

 (100) steht. 



Wenn aber überhaupt Knickung neben Biegung stattfindet, 

 so ist die früher gefundene Verlängerung des Stäbchens beim 

 Zurückbiegen nicht mehr entscheidend für die Fig. 3 entsprechende 

 Vorstellung; folgende Erwägungen führen vielmehr dazu, diese 

 Anschauung zu verwerfen: einmal müsste mit jener Verschiebung 

 eine Änderung des Krystallsystems Hand in Hand gehen, da die 

 Parallelogramme von der Symmetrieebene dann nicht mehr sym- 

 metrisch getheilt werden; ferner würden ausser iPoo (103) alle 

 andern Structurflächen weder sich selbst parallel bleiben noch 

 in einander übergehen; endlich, da der Flächeninhalt eines Recht- 

 eckes beim Verschieben zum Parallelogramm sich verkleinert, 

 die Anzahl der über diese Fläche vertheilten Massenpunkte aber 

 dieselbe bleibt, so müsste das specifische Gewicht beim Biegen 

 rasch zunehmen, falls nicht eine Vergrösserung des Abstandes 

 der Schwerpunkte der Molekeln einträte, die wenig wahrschein- 

 lich ist; eine Änderung des specifischen Gewichtes des Krystalls 

 durch so geringe Druckkräfte wie die hier angewandten ist aber 



* Der Bruch erfolgt gewöhnlich parallel P (111); einige stark ver- 

 bogene Krystalle von Friedrichsroda zeigen aber auch eine matte Fläche 

 |Pöo (103) als Structurfläche. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1883. Bd. II. 2 



